SÉANCE DU l6 JANVIER I911. l39 



Dans les expériences qui vont suivre, leveti-ait à une température donnée 

 sera donc exprimé par le retrait limite, celui qui a lieu pour un temps de 

 chauflé suffisamment prolongé. 



Inihieitce de la température. — Le retrait de la lame pendant l'altaque par Tacide 

 nitrique ne dépend que de la composition initiale de l'alliage ; il reste le même si 

 l'attaque a lieu à 60°, So° ou à 100°. Si l'on élève la température de la lame jusque 

 vers 25o°. elle ne change p;is de longueur, mais à partir de 230° et jusque vers 5oo°, 

 le retrait devient considérable. 11 redevient faible au-dessus de celte température tout 

 en coiilinuant jusqu'au voisinage du point de fusion. 



Voici les chiffres fournis par trois lames de même composition : 



Températures. 1. i. 3. 



o 

 100 2 1,2 20,7 20,07 



200 21,3 20,9 20,3 



3oo 27,5 29,5 3i 



4oo 34 34,4 35 



5oo 36,7 36,7 ^7,7 



700 39,5 39,6 4o,7 ' 



gào 40,8 4o,9 4i ,6 



On voit (pie de telles lames ont sensiblement le même retrait. 



Influence de l'épaisseur. — L'influence de l'épaisseur est nulle; elle n"agit ni sur 



la limite du reirait, ni sur sa durée. L'exemple que voici a Irait à 2 lames de même 



composition portées de ôoo° à 65o° : 



Epaisseurs. 



Tcuips de cliauire. 0",4. 0", 1. 



Début 37,1 37,1 



I heure ^7 ,8 37,8 



3 heures 38,6 37,8 



4 » 39,5 38,6 



5 » 39,5 39 , 3 



7 " 40 4o 



La seule remarque à faire, c'est que les lames les plus épaisses doivent 

 èlre chauffées plus longtemps avec l'acide nitrique pour enlever l'arg-ent 

 aussi complètement qu'aux lames minces. 



Le retrait a donc lieu en tous sens, ce qui permet de calculer le change- 

 ment de volume à toute température. 



Injhience du mode de chauffe. — J'ai dit que le retrait dépendait de la température 

 maxima à laquelle la lame avait été portée. Or, cette température peut être atteinte 



